SUR LA DH.ATABILITÉ IJK l/lNVAK 463 



Le recuit du fil a produit, comme pour la tigerasiitionnée au 

 précédent tableau, un relèvement de la dilatabilité. La diffé- 

 rence entre les valeurs trouvées s'explique suftisammeiit par de 

 petits écarts dans la composition ou dans les circonstances du 

 traitement thermique, et notamment la vitesse de refroidisse- 

 ment. A partir de cette valeur de la dilatabilité, on observe, 

 dans les fils recuits avant étirage, un abaissement de a, rapide 

 pour les premiers allongements, avec une tendance marquée à 

 s'approchei- d'une limite, qui est à peu près atteinte lorsque la 

 longueur du fil a été doublée. 



Pour les fils trempés, l'abaissement total a été plus considé- 

 rable, en même temps que plus vite atteint, La fin du phéno- 

 mène est trouble ; peut-être faut-il attribuer les fluctuations des 

 derniers nombres à des variations spontanées delà dilatabilité, 

 qui se produiraient, à la température ambiante, dans des échan- 

 tillons dont la dilatabilité a été abaissée au maximum. Les 

 nombres portés au premier des tableaux ci-dessus montrent que 

 ces changements spontanés existent ; il est très naturel de penser 

 qu'ils sont beaucoup plus intenses dans les échantillons dont la 

 dilatabilité a été abaissée artificiellement que dans l'invar 

 naturel. On éluciderait cette question en déterminant la dila- 

 tation d'un hl aussitôt après son laminage. Mais, au point de 

 vue de l'emploi des fils, elle est de peu d'intérêt ; ces fils ne 

 doivent pas, eu efïét, servir à des mesures sans avoir été longue- 

 ment étuvés, et cette opération fait disparaître les petites varia- 

 tions dans l'état des fils qui se produisent spontanément dans 

 la période immédiatement consécutive au tréfilage. 



En mettant l'abaissement maximum en regard du relèvement 

 de la dilatabilité i)rovoquée par le recuit suivi d'un refroidisse- 

 ment lent, on voit que l'écart total de la dilatabilité que l'on 

 peut produire dans un même échantillon d'invar atteint 

 2,18 . 10-^,- c'est-à-dire le double environ de la dilatabilité d'une 

 tige d'invar naturel, issue d'une coulée bien réussie. La dilata- 

 bilité la plus basse obtenue jusqu'ici a été —0,76 . 10-", valeur 

 directement trouvée pour un hl ; la valeur corrigée était donc 

 — 0,61 .10-". 



Traitements thermiques au laboratoire. — Il était surtout inté- 

 ressant d'étudier l'action de l'étuvagesur des échantillons dont 



